1^2 ^^ • H. Schrainni. 



reiner Zellulose bestehen — ich will sie kurz als ,, Zellulosefasern" 

 bezeichnen — , selbst eine hell- bis dunkelgraue Farbe besitzen, dass sie 

 nur bei fast ,,silberweissen" Hölzern weiss sind, während bei dunkler 

 vergrauten Hölzern farblose Fasern oder w^eisse FilzflTickchen nur stollen- 

 weise und häufig auch gar nicht erblickt werden krtnnen. 



Die Zellulosoiasern, die wie mit einem grauen Farbstoff gefärbt 

 erscheinen, verursachen hier offenbar hauptsächlich den graufarl)igen 

 Eindruck, wenn auch die vorher geschilderten Ursachen unzweifelhaft 

 ebenfalls mitwirken. So erhält man aus mittelgrauem Holz durch ge- 

 eignete Entfär)>ung der Zellulosefasern natürlich nicht bräunliches, sondern 

 hellsilbergraues Holz. Aber auch das unter den Zellulosefasern liegende 

 unversehrte Holz erscheint manchmal grünlich- oder bräunlichgrau, also 

 anders gefärbt wie das nur vergilbte oder gebräunte Holz, dessen Farbe 

 dann zum Vorschein kommt, wenn man durch Entfärbungsmittel die 

 grünlichgrauen oder bräunUchgrauen Färbungen zerstört hat. Ich konnte 

 dies an mehreren vergrauten Holzarten gut wahrnehmen, nachdem durch 

 kräftiges Bürsten unter Anwendung von Wasser oder auch durch Schaben 

 des nassgemachten Holzes mit einem Messingspatel die Zellulosefasern 

 entfernt worden waren. 



Es entsteht nun die Frage, auf welche Weise die geschilderten 

 Färbungen der Zellulosefasern und des unter diesen liegenden un- 

 versehrten Holzes zustande kommen k/innen. Bei gelegentlicher 

 Betrachtung von Bretterzäunen aus Fichtenholz war mir auf- 

 gefallen, dass die Vergrauung an den Nagelköpfen ihren Ausgangs- 

 punkt zu nehmen schien. Die Vermutung war da höchst nahe- 

 liegend, dass Eisen bei der Vergrauung irgendwie mitwirke. Ich 

 will nicht leugnen, dass meine Kenntnis davon, dass man eben mit 

 Eisensalzlösungen Hölzer grau färben kann, mich in dieser Vermutung 

 bestärkte. Leider stand mir nur Fichtenholz zur Verfügung, das in der Um- 

 gebung der Nagelköpfe graugrün bis braungrau gefärbt war. Bildung 

 von Zellulosefasern w^ar l)ei diesem noch nicht eingetreten, da die Holz- 

 proben die Reaktion mit Phloroglucin und Salzsäure fast stärker als 

 das nicht grau gefärbte, sondern nur vergilbte Holz desselben Brettes 

 gaben (aber natürlich doch viel schwächer als innen liegendes Holz 

 aus demselben Brett). 



Bestreicht man irgend eine Holzart mit einer konzentrierten Eisen- 

 vitriollösung, so entsteht bekanntlich eine je nach der Holzart verschiedene 

 graue Färbung, die mit einer wässerigen Lösung von Oxalsäure wieder 

 abgezogen werden kann. Ich will diese Färbungen, die mit Eisensalz- 

 lösungen auf Hölzern entstehen, kurz als Eisengrau bezeichnen. Stellt 

 man solche Eisengrau's etwa aus Tannin oder ähnlichen Stoffen und 



